I MINERALI DI FERRO DELLE VALLI BERGAMASCHE. MI 



= 3; peso specifico — 3,124. Il minerale è di ottima qualità, si 

 lavora al forno del Dezzo e dal Gregorini, e fornisce ghisa bianca. 



40.° Idem, idem; lignola Manca. — Siderosio superficial- 

 mente convertito in idrossido di ferro ; a struttura saccaroide , 

 di colore grigio cenerognolo ; polvere gialla volgente al rosso ; 

 durezza =4,5; peso specifico =3,720. 



41.° Idem, idem; lignola morella; campione tolto in un al- 

 tro punto del banco n. 38. — Idrossido di ferro, di aspetto ter- 

 roso, di colore bruno-rosso; polvere bruno caffè; durezza = 2,5 ; 

 peso specifico =3,044. 



42.° Miniera Foppone o Speranza di sopra, a circa 1500 

 metri sul fiume Dezzo; qualità lignola morella. — Si ritiene una 

 continuazione del banco precedente; ne possiede gli stessi carat- 

 teri. È però meno ricco in manganese e fornisce ottime ghise 

 da getto, Durezza 2,5; peso specifico =3,042. 



Vili. 



COMPONENTI 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



Carbonato ferroso . . . 



29,500 



71,694 



58,038 



42,675 









» manganoso . . 



— 



2,258 



1,449 



- 



0,453 



0,603 



» di calcio . . . 



42,400 



1,607 



3,571 



0,179 



2,679 



0,982 



» di magnesio . 



3,028 



1,475 



4,275 



1,491 



0,873 



0,530 



Sesquiossido di ferro . . . 



15,259 



6,225- 



4,649 



28,751 



60,670 



78,150 



Silice e silicati insolubili 



4,000 



8,500 



25,900 



15,600 



22,300 



7,990 



Solfo 



— 



— 



— 



tracce 



tracce 



— 



Acqua a + 120° C 



— 



0,050 



0,100 



0,200 



3,350 



3,990 



» di combinazione . 



5,360 



7,810 



1,800 



18,860 



8,640 



6,930 





0,453 



0,381 



0,218 



0.244 



1,035 



0,975 





100,000 



100,000 



100,000 



100,000 



100,000 



100,000 



Ferro metallico °/ 



o • 



- — _ 



24,290 



38,990 



31,290 



40,740 



42,490 



54,540 



